Silice 57. AluEine et Protoxyde de fer 25,00. Ghaux 3,23. 
Magnesie et Alcalis 9,92. Eau et Acide carbonique 4,25=100,00. 
40) Schiefer mit Talkerde- Basis , von Villa Rota am Po, 
nach Delesse. 1 ) Spec. Gew. 2,644. Kieselerde 4l,34. Thon- 
erde 3,22. Chroinoxyd Spur. Eisenprotoxyd 5,54. Manganprot- 
oxyd Spur. Talkerde 37,61. Wasser 12,06 «= 99,57. 
41) Sericit von Naurod, nach Liot. 2 * ) Spec. Gew. 2,8. 
Härte =* 1. Formel: 9 Si, 4 Äl, 2 Fe, 2 K, 3 H. 
42) Smectit von Conde, nach M. Salve tat. 5 6 ) Silice ge- 
latineuse 0,0150. Eau 0,2170. Silice 0,4300. Alumine 0,3250. 
Protoxyd de fer 0,0120. Chaux 0,0102. Magnesie 0,0030. Alcalis 
0,0040 = 1,0162. Formel : AI* Si* -f- V/ 2 # 
43) Ein dem Sodalith ähnliches Mineral, von Brevig, nach 
C. Berge mann. 4 ) Rhomboeder (?); Härte =* 5; Spec. Gew. 
2,302. Kieselsäure 46,028. Thonerde 23,972. Natron 16,613. 
Chlor 7,431. Phosphorsäure 0,857. Kalk, Eisenoxyd, Spuren. 
Natrium 4,870 = 99,771. Das Sauerstoffverhältniss in der Kie- 
selerde, Thonerde und im Nalronist, 6: 3: 1, wonach das Mineral: 
(Na Si -f- Äl Si) -f- CI Na bilden würde. 
44) Speckstein von der Stassgrube im Kirchspiel Floda 
in Siidermannland, nach Bahr.*) Spec. Gew. 2.5492. Si 61,733. 
M 0,840. Mg 30,653. Fe 2,935. Mn 1,403. H 2,184 - 99,748. 
Formel: Mg Si. 
45) Speckstein von Stecklenberg, nach G. Rose. 4 ) Talk- 
erde 30,976. Eisenoxydul 0,639. Kieselsäure 62,694. Kohle 
4,083 = 98,662. 
*) Annal. des Mines, d, XIV, und Leonhard’s min. Jahrb., 
1851, H. 1. 
*) Leonhard’s min. Jahrb. 1851, H. 3. 
5 ) Annal. de Chim. et de Phys., 1851, Jan., u. Erdmann’s 
Journ., 1851, Bd. 52, H. 4 u. 5. 
4 ) Poggend. Annal., 1851, H. 11. 
*) Oefvers. af Akad. Förhandl., 1850, N. 9, u. Erdmann’s 
Journ., 1851, Bd. 53, H. 5. 
6 ) Ztschr. d. Deutschen geol. Gesellsch. , Bd. 2, und Leofi“ 
hard’s min. Jahrb., 1851, H. 6. 
